KT SKS ALLIAGES. 271 



deuxième procédé de mesure. On a Irouvé ainsi que, 

 pendanl que les alliages irréversibles reprennent gra- 

 duellement leur magnétisme par le refroidissement, 

 ils augmentent de volume graduellement aussi et d'une 

 manière irréversible. Les expériences destinées à étu- 

 dier cette variation de volume étant assez longues et 

 délicates, je me suis borné, pour le moment, à l'examen 

 complet d'un seul alliage contenant 15 pour 100 de 

 nickel. D'autres alliages ont été soumis à des études 

 partielles qui ont confirmé les résultats obtenus sur le 

 premier et montré que, si l'on s'en tient aux traits géné- 

 raux du phénomène, on peut l'identifier dans les divers 

 alliages. La différence essentielle consiste en ce que la 

 transformation au refroidissement débute d'autant plus 

 bas et se produit d'autant plus rapidement que l'alliage 

 contient plus de nickel. 



Pour mesurer ses variations, la barre d'alliage à étu- 

 dier était d'abord chauffée au rouge dans un four spécial, 

 les deux extrémités émergeant seules. Il était important, 

 en effet, de ne pas les chauffer trop, pour ne pas dété- 

 riorer le pas de vis à un bout et les traits de repère à 

 l'autre bout. Lorsqu'on avait constaté, au moyen d'un 

 aimant, qu'à l'exception de quelques centimètres à cha- 

 que bout, la barre était à l'état non magnétique, on la 

 retirait du four avec des pinces préalablement chauffées, 

 on ajustait rapidement la règle de laiton et on plongeait 

 le tout dans le bain d'huile à 200°. Dès que l'équilibre 

 de température était établi, on commençait à mesurer les 

 différences des deux règles, en laissant la température 

 baisser très lentement. On réchauffait ensuite pour cons- 

 tater si l'on était resté dans la partie réversible de la va- 

 riation. On a pu ainsi, dans quelques séries de mesures. 



